42 G6za Zemplen. 



Einige charakteristische Zahlen für Zellulosen. 



Bezeichnung des Präparates 



Wasser- 

 gehalt 



Kupfer- 

 zahl 



Hydrat- 

 kupfer 



(Alkali- 

 oxyd- 



kuijfer) 



Visko sität 



nach 24 

 Stunden 



nach 

 2 Tagen 



nach 

 7 Tagen 



Verbandwatte, die übliche des Handels 



Dieselbe 



Dieselbe, 15 Stunden auf 120—125" 

 erhitzt 



5-977o 

 5-977o 



5-367o 



10 

 1-0 



1-0 



ISO» 



11-2^ 



8-0« 

 25-0« 



Eine mäßig gereinigte, etwas gelbliche 

 Baumwolle für Nitrozellulose aus der 

 Fabrik von P. Temming in Bühl-Elsaß 



Dieselbe .... 



Dieselbe 15 Stunden auf -120— 125° 

 erhitzt 



Dieselbe 



Dieselbe 24 Stunden lang mit b^'lf^igQx 

 Natronlauge kalt digeriert und gut 

 ausgewaschen (Gewichtsverlust 3"67o 

 der Trockensubstanz) 



Dieselbe 



6-437„ 

 6-437o 



4-887o 

 4-887o 



6737o 

 6-737o 



0-86 

 8-86 



0-83 

 0-83 



0-59 

 0-59 



0-32 

 0-32 



0-39 

 0-39 



0-33 

 0-33 



30-2" 



13-6« 



29-5» 



8-7« 

 351« 



4-3« 

 8-0" 



5-80 

 16-5« TT 



— 8-0'' 

 30-3« 9-3'' 



Eine sehr gut gereinigte weiße Baum- 

 wolle für Zelluloid von P. Temming, 

 Bühl 



Dieselbe 



Dieselbe 15 Stunden auf 120—125" 

 erhitzt 



6-067„ 

 6-067„ 



4-157o 



1-86 

 1-86 



1-43 



0-33 

 0-33 



0-38 



11-2" 



8-3" 



5-5" 

 12-2" 



4-8° 



Beste amerikanische Originalbaum- 

 wolle, nicht vorbehandelt, von P. Tem- 

 ming, Bühl 



Dieselbe 



Dieselbe 24 Stunden lang mit ö7oi?6i' 

 Natronlauge, kalt digeriert und gut 

 ausgewaschen (Gewichtsverlust 5'77o 

 der Trockensubstanz) 



Dieselbe 



6-287o 

 6-287o 



7-107o 



7-107o 



0-87 

 0-87 



0-97 

 0-97 



0-59 

 0-59 



0-40 

 0-40 



16-8« 



16-4° 



221° 



23-8'' 



7-7" 

 lO-S" 



6-6» 

 8-6» 



Baumwollgewebe , schwach gebleicht 



von den Höchster Farbwerken . . .'^ß-QVjA 090 



0-64 13-3« 



7-5« 



Aschefreies Filtrierpapier von Schleicher 

 d- Schüll 



6-357o 2-18 



101 



3-5'' 



9-7C 



Filtrierpapier von M. Drererhof, mit 

 Salzsäure und Fluorwasserstoff ge- 

 reinigt 



Sulfitzellstoffstoffpapier bestgereinigt , 

 für Zelluloid 



5-567( 



7-197r 



1-74 

 214 



0-51 



• 70 



5-7 



0-84 ä lO-l" 



3-8» 

 3-2'' 



Natronstrohstoff, gewöhnliches ge- 

 bleichtes Fabrikationsprodukt aus 

 Weißenborn vom Jahre 1892 . . . 



8-497o 



2-814 



1-23 



5-1" 



4-40 



48 Stunden mit 50 cm^ Wasser verdünnt und die 

 die Werte zu vergleichen, ist es empfehlenswert, 

 die Viskositätsbestimmung wieder auszuführen. 



Viskosität gemessen. Um 

 nach Ttägiger Auflösung 



